( 1200 ) 



» Voici l'ensemble des résultats obtenus à une température moyenne 



Coefficient d'élasticit 



de 12° : 



Coefficient de Poisson \i. 



Première Seconde 



méthode, méthode. Moyennes. 



Verre o,245i » o,245i 



Cristal 0,2499 " 0-2499 



Acier 0,2694 0,2679 0,2686 



Cuivre 0,3288 o,3252 0,3270 



Laiton o,33o5 o,3236 0,3276 



Métal Delta o . 3333 o , 3468 o , 33 99 



Plomb o,4252 o,43i3 0,4282 



)> La concordance entre les résultats obtenus par les deux méthodes est 

 satisfaisante, surtout si l'on tient compte des nombreuses difficultés de ce 

 genre de recherches et, en particulier avec les métaux mous, de la difficulté 

 d'éviter les déformations permanentes qui, forçant à restreindre la limite 

 des déformations temporaires, diminuent d'autant la sensibilité des mé- 

 thodes. La plus grande différence porte précisément sur le coefficient d'é- 

 lasticité du plomb, mais elle peut être attribuée en grande partie à ce cpie 

 le cylindre est moins régulièrement cylindrique que les autres. 



« Sans entrer ici dans l'examen des nombreuses recherches faites en 

 vue de déterminer la valeur du coefficient de Poisson, je rappellerai seu- 

 lement que la question est de savoir si ce coefficient est le même pour 

 tous les solides isotropes, et dans ce cas, si sa valeur est o, 25, conformé- 

 ment aux recherches théoriques de de Saint-Venant, ou bien o,33, ainsi 

 que Wertheim l'a conclu dans ses expériences. 



» Wertheim avait trouvé la même valeur [/. — o,25 pour le verre, les 

 métaux et même le caoutchouc; sans revenir sur les causes d'erreurs qui 

 ont dû fausser les résultats de Wertheim, je n'hésite pas à considérer sa 

 conclusion comme absolument inacceptable. Pour le verre et le cristal, en 

 effet, les résultats obtenus par M. Cornu, par M. Cantone et par moi, en 

 suivant des méthodes totalement différentes, montrent que la valeur de ;j. 

 est très peu différente de o,25. Pour le caoutchouc, ainsi que je l'ai déjà 

 montré, le seul fait qu'une sphère de caoutchouc comprimée en môme 

 temps par l'intérieur et par l'extérieur ne subit qu'une déformation inté- 

 rieure de l'ordre de grandeur de celle des métaux implique nécessaire- 

 ment pour \j. (étant donné le coefficient d'allongement) une valeur extré- 



